SOBRE RESISTENCIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 



211 



CLASE 

 I) K M ADERAS 



Quebracho col 0-í 

 rado(confibras|'l .253 

 oblicuas). ( 



Quebracho 

 blanco (sin nu-<!0.8'1 3 

 dos). 



Urundey (viejol 

 con fibras dere-| 

 chas). / 



Curupaj (con' 

 fibras muy dere- 

 chas). 



195 



.090 



Ñandubay (con) .^0 

 muchos nudos) i'^ 



Lapacho (con, 

 fibrasderechas)r "^-^^ 



200 



200 



200 



200 



200 



200 



10 



10 



10 



i .3 



a 



(119.00 

 O 172.04 



(227.24 



1 



56 . 96 

 >133.86 

 10 191.82 

 (215.74 

 ;224.94 



10 



61.64 

 115.00 

 168.36 

 Í221.72 



248.40 



\288.42 



I 

 61.64 

 1 1 5 . 00 

 168.36 



221 . 72 

 275.08 

 328.44 



lO^Í 



«■12 



5 1:1 



OUSIÍKVACIOMÍS 



0.75^^. 

 1.50^ 



2 . 00 Holuia iustarilánea . 



0.751 



1 . 50i' Firme!-. 



2.50 



o . 50 Indicios de rotura. 



Rotura á los 3 minutos, 



0.501 



1.00 



2.10 



2.50 



3.00 



4.50 



Firmes. 



Descargándolo vue^e 



la Qecha de 2">". 

 Rotura instantánea. 



0.50 

 0.75 



1 . 25l Firmes. 



1.85 

 2.75 



4.00 



347.76: 4.75 

 Í368.46i 6.25 



15.00 

 l168.36 

 10 221.72 

 248.40 



(275.08 



1 

 61.64 

 115.00 

 168.36 

 221 . 72 

 275! 08 

 311.88 

 335.80 

 354.66 



Descargándolo vuelve á 

 su posición primitiva. 

 Indicios de rotura. 

 Rotura á los 2 minutos. 



0.50/ 



1 .25í Firmes. 



ío';:: 



2.25 



2.75 



0.50 

 1.00 

 1.75 

 2.00 

 3.00 

 3.75 

 4.25 

 5.50 



Rotura instantánea. 



Firmes. 



Descargándolo vuelve á 

 la Qecha de 5™™. 



Indicios de rotura. 



Rotura lenta á los 5 

 minutos. 



